Bosim bilan ishlov berishdan oldin metalni qizdirish va metal qizdirish usullari

|
Bosim bilan ishlov berishdan oldin metalni qizdirish va metal qizdirish usullari
|
bet | 5/12 | Sana | 06.12.2023 | Hajmi | 315,3 Kb. | | #112729 |
Bog'liq Lecture-25 (2)Bosim bilan ishlov berishdan oldin metalni qizdirish va metal qizdirish usullari
Bosim bilan ishlov berishdan oldin metalni qizdirishdan maqsad deformatsiyalanishga qarshilikni kamaytirish va uni elastikligini oshirish hisoblanadi.
Har bir metall uchun temperatura intervali mavjud bo„lib, ana shu temperaturalarda bosim bilan ishlash ancha samarali bo„ladi. Temperaturalar intervali bosim bilan ishlov berishning boshlanishi (bu temperaturagacha metal qiziydi) va deformatsiyalanish tamom bo„ladigan oxirgi temperaturalar farqiga asosan aniqlanadi.
Uglerodli po„latlar uchun, masalan, maksimal qizdirish temperaturasi berilgan ximiyaviy tartibli po„latni erish temperaturasi (1100-13000S) dan 150-
2000S past temperatura qabul qilinadi. Bu esa yuqori temperaturalargacha metalni qizdirishda kichik va katta donlarni qo„shilib ketishi xisobiga donlar o„lchamini tez o„sishi bilan bog„liq. Bu hodisaga “peregrev” – “ortiqcha qizdirish” deyiladi. Ortiqcha qizdirilgan metal zarbga qarshiligi past (past qovushqoqlik) plastik deformatsiyalashda metalda darzlar paydo bo„lishi mumkin.Ortiqcha qizdirilgan metal strukturasini donlarni maydalash yo„li bilan to„g„rilash mumkin. Buning uchun dastlab metalni sovutish kerak, so„ngra ma‟lum temperaturagacha qizdirib yumshatish lozim bo„ladi. Metalni yanada yuqori temperaturalargacha qizdirganda (suyuqlanish temperaturasiga ya‟ni temperaturalarga), nafaqat donlarni o„sishi, hamda donlarning chegaralarida oksidlanish sodir bo„ladi, bunda donlar orasida paydo bo„ladi va ular orasidan mexanik bog„lanish buziladi.
Bu hodisaga “perejog” – “kuyib ketish” deyiladi. Kuygan metal deformatsiyalanishda bo„lak-bo„laklarga bo„linib ketadi. Kuygan metal qizdirib yumshatish bilan to„g„rilab bo„lmaydi, kuygan metalni qayta eritishga yuborishga to„g„ri keladi.
Metalni deformatsiyalash tamom bo„ladigan oxirgi temperatura qo„yidagilarga asosan aniqlanadi. Birinchidan, bosim bilan ishlashning oxirgi temperaturasi shunday bo„lishi kerakki, metalni deformatsiyalashda rekristallanish jarayoni o„tib ulgurishi, ya‟ni naklep paydo bo„lmasligi, bunda plastiklik kamayadi va metalda darzlar vujudga kelishi mumkin. Ikkinchidan, yuqori temperaturalarda metalni deformatsiyalash ham to„g„ri bo„lmaydi,chunki deformatsiyadan keyin metal donlari o„sishga ulguradi, metalning strukturasi katta donli bo„ladi va bu esa o„z navbatida metalning past mexanik xossali bo„lishiga olib keladi.Ana shunga ko„ra, uglerodli po„latlarga ishlov berishning oxirgi temperaturasi 760-800 0S intervalida tayinlanadi. Po„lat ko„pincha qizdirilgan holda bosim bilan ishlanadi. Po„latni qizdirilgan holda ishlash uchun qizdirish temperaturasi uning qayta kristallanish temperaturasidan ancha yuqori bo„ladi. Bunday po„latda paydo bo„ladigan tirishish qayta kristallanish natijasida o„z-o„zidan yuqoladi. Demak, qizdirish tufayli bosim bilan ishlanganda po„latda tirishish hodisasi bo„lmaydi.
Qizdirish temperaturasini shunday tanlash kerakki, unda qo„yilgan natijaga erishish zarur. Agar po„lat qizdirib yuborilsa, metal kuyib qoladi. Yetarli darajada qizdirilmasa, tirishishni asorati qoladi.
Uglerodli po„latlarni bosim bilan ishlashda qizdirish temperaturasini tanlash, uning tarkibidagi uglerod miqdoriga qarab belgilanadi.
% С bo„lgan po„latlar 1200 0 С gacha
% С bo„lgan po„latlar 1150 0 С gacha
% С bo„lgan po„latlar 1100 0 С gacha
0.6 % С bo„lgan po„latlar 1005 0 С gacha
Har bir po„lat markasi bo„yicha qizdirish temperaturasi po„latni ximiyaviy tarkibiga qarab, temir-uglerod holat diagrammasidan qabul qilinadi.
Ma‟lumki, metalda hosil bo„lgan tirishish termik ishlash natijasida yuqoladi.
Metalni issiqlayin bosim bilan ishlaganda uni strukturasi va xususiyati deformatsiya rejimiga bog„liq bo„lib, qizdirish temperaturasiga, deformatsiya qiymatiga, deformatsiya tezligiga va sovutish rejimiga bog„liq bo„ladi. Qoida bo„yicha toza metallar qotishmalarga nisbatan ancha plastik hisoblanadilar.
Qotishma tarkibidagi ba‟zi bir element(R, S)lar qotishmaning plastikligini yomonlashtiradi va mo„rt qilib qo„yadi. Ayniqsa, S ko„proq bo„lsa, yuqori temperaturalarda yorilishi mumkin.
Har xil ligerlovchi elementlar qotishmaning plastikligini yomonlashtirishi yoki yaxshilashi mumkin.
Temperatura oshishi bilan (4000 С gacha) ba‟zi metallarning plastikligi bir muncha kamayadi, so„ng yaxshilanadi. Boshqa ba‟zi bir metallarning esa, temperatura oshishi bilan plastikligi ham oshaveradi.
Deformatsiyani sifati va qiymati unga qo„yilgan kuchlarning sxemasiga bog„liq. Odatda, metallar siqilgan vaqtda yaxshi deformatsiyalanishi uchun sharoit tug„iladi.
Metallarning bosim ostida ishlaganda uning yuzasiga asbob tegadi va bir muncha ishqalanish kuchi hosil bo„ladi. Bu kuchni tashqi ishqalanish kuchi deb yuritiladi. Ishqalanish kuchini kamaytirish uchun yopishmaydigan har xil moylar ishlatiladi.
Sovuqlayin bosim bilan ishlashda suyuq moylar pastalar va maxsus qoplagichlar ishlatiladi. Shuni ham aytish kerakki, metallarni bosim bilan ishlagan vaqtda, ancha metal chiqindilari chiqadi. Lekin metallarni bosim bilan ishlash to„xtovsiz o„sib, takomillashib bormoqda. Ish unumi ko„paytirilyapti, chiqindi kamayapti, operatsiyalar mexanizatsiyalashtirilmoqda va avtomatlashtirilmoqda. Yangi operatsiyalar joriy qilinmoqda.
Bosim bilan erisha olmagan shakl, o„lchamga keyinchalik qirqib ishlash bilan, termik ishlash bilan erishiladi.
|
| |